- 444 - 



ridad, bien formados cristales de sulfuro estanoso, en la masa 

 de estaño puro: la proporción de azufre era de 1.1 por 100. 

 Corresponden la figura 6.^ de la misma lámina I y la figu- 

 ra 7.^ de la lámina II al sistema estaño -telurio y á mezclas 

 con 40 y 70 por 100 de telurio respectivamente. Vense, en 

 la citada figura 6.", los cristales claros de telururo estanoso 

 destacándose sobre el fondo obscuro del estaño^ y en la 

 figura 7.^ los propios cristales agrupados de modo particular 

 y esta vez se perciben obscuros sobre el fondo claro, cons- 

 tituido por el eutético compuesto del telururo y del teluro 

 metálico puro. Representa la figura 8^ de la lámina II el 

 corte transversal de un régulo de selenio que contenía 10 

 por 100 de estaño y las partículas de seleniuro estanoso 

 aparecen obscuras sobre fondo claro, no tienen forma carac- 

 terística, y en el presente caso, como tratándose de otros 

 régulos más ricos de estaño, ha sido imposible identificar, ni 

 siquiera distinguir, formas cristalinas definidas. 



Luego de terminados los estudios experimentales que 

 quedan referidos, tuvimos noticia de un trabajo bastante no- 

 table, debido á Henry Fay, que lleva por titulo Telluriam- 

 tin-alloys (1); su diagrama del sistema telurio-estaño es muy 

 semejante al que nosotros hemos obtenido; en general, los 

 puntos correspondientes al comienzo de las cristalizaciones 

 observados por Fay, están más bajos que los de nuestra 

 curva y en los pormenores nótanse asimismo algunas dife- 

 rencias bastante pequeñas. El punto de fusión del telururo 

 estanoso, conforme á las determinaciones del citado investi- 

 gador, está á la temperatura de 769° C. 



Comparando nuestros resultados con los que obtuvo 

 Pélabon, vese al momento la concordancia notable en lo que 

 atañe á los puntos de fusión de los compuestos estanosos, 

 conforme aparece en el siguiente estado: 



(1) Journ. Amer. Chem. Soc. 29, 1 .265 ( 1907). 



